Title: 1.3. Suunnittelun optimointi SLA-tulostusta varten
Course: 3D-tulostus > Section: Moduuli 2: Käytännön työskentelyä 3D-hartsitulostimen kanssa

SLA (Stereolitografia) on suosittu hartsin 3D-tulostustekniikka, joka tunnetaan korkeasta tarkkuudestaan ja sileästä pinnasta. Tutkitaanpa joitakin SLA:lle ominaisia suunnitteluvinkkejä:

Seinämän paksuus

- Tuetut seinät: Vähintään 0,4 mm:n paksuus.

- Tukemattomat seinät: Vähintään 0,6 mm:n paksuiset, ja niiden pohjat on viimeistelty jännityskeskittymien vähentämiseksi.

Ylityskorokkeet ja sillat

- Ulkonemat: Yleensä nämä eivät ole ongelma tukien kanssa, mutta rajoita tukemattomien ulkonemien pituus 1 mm:iin ja 19 asteen kulmaan.
- Vaakasillat: Leveämpien siltojen tulisi olla lyhyempiä, jotta voidaan vähentää tulostusvirheiden riskiä kuorintaprosessin aikana.

Yksityiskohdat, reiät ja liitokset

- Kohotetut yksityiskohdat: Vähintään 0,1 mm korkeus.

- Kaiverretut yksityiskohdat: Vähintään 0,4 mm leveys ja syvyys.

- Reiät: Vähintään 0,8 mm:n halkaisija, jotta reikä ei umpeudu tulostuksen aikana.

- Käyntivälit: 0,5 mm liikkuville osille, 0,2 mm kokoonpanoyhteyksille, 0,1 mm tiiviille istuvuudelle.